( 728  ) 
en  niet  de  warmte;  deze  verkleint  juist  het  geleidingsvermogen,  in 
tegenstelling  met  de  eerste. 
§ 6.  Tenslotte  werden  tusschen  de  lichtbron  en  het  staafje,  platen 
glas  van  verschillende  kleur  ingeschoven. 
Daarbij  bleek,  dat  de  invloed  van  het  diverse,  gekleurde  licht, 
zeer  verschillend  is.  En  wel  bleek  de  antimoniet  door  groen  licht 
haast  geene  verandering  te  ondergaan ; voor  rood  licht  was  de  toe- 
name vrij  groot,  voor  geel  nog  iets  meer,  voor  groen  zeer  weinig, 
daarentegen  voor  violet  licht  weer  sterker.  In  elk  dezer  gevallen, 
bleek  de  uitslag,  na  verwijdering  van  de  lichtbron,  weer  zijne  oor- 
spronkelijke waarde  herkregen  te  hebben  ^).  Bij  violette  bestraling  kreeg 
ik  eene  toename  van  het  geleidingsvermogen,  die  cirka  150  “/o  van 
de  oorspronkelijke  waarde  bedroeg,  bij  wit  licht,  met  tusschenge- 
schoven  glasplaat  eene  van  cirka  250  “/o. 
Om  voor  een  bepaald  geval  eenigszins  een  overzicht  te  verkrijgen 
omtrent  de  kwantitatieve  werking,  werden  nog  de  volgende  proeven 
verricht.  Een  gewone  elektrische  gloeilamp  werd  op  16  cM.  afstand 
van  een,  met  een  1 cM.  dikke  laag  paraffine  omkleed  antimonietstaafje 
vastgemaakt.  Vooreerst  werd  gekonstateerd,  dat  een  lichtwerking 
alléén,  geen  elektrischen  stroom  in  ’t  staafje  opwekt.  Voorts  bleek, 
dat  de  uitslag  van  den  galvanometer  evenveel  vergroot  werd,  onver- 
schillig, of  de  doorgeleide  stroom  de  eene  of  de  andere  richting 
heeft.  De  weerstandsvermindering  is  dus  onafhankelijk  van  de 
stroomrichting.  Door  tusschenplaatsing  van  gekleurde  glasruiten, 
werd  daarop  een  ruw  beeld  ontworpen  van  den  relatieven  invloed 
der  verschillende  kleuren  van  ’t  spektrum.  Aldus  werd  door  mij  ge- 
vonden : 
’t  Witte  licht,  op  16  cM.  afst.  gepl.,  doet  ’t  geleidingsverm.  stijgen  tot  2000/o  v.  d.  oorspr.  waarde. 
’t  Roode  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,5  ,5  5,  55  55  ' 55  55  55  55 
’t  Oranje  „ 5,  5,  „ 55  55  5,  55  55  55  55  153**/q,,  „ ,,  ,, 
t Groene  55  ,5  55  5,  55  5,  55  55  55  55  5,  5,  ,,  „ 
t Blauwe  „ „ 5,  55  55  55  55  55  55  55  55  l/  6‘’/o  55  ,5  ,5  ,, 
Aangezien  warmte-stralen  slechts  uiterst  weinig  effekt  hebben,  en 
ook,  zooals  ik  later  in  samenwerking  met  den  heer  Vas  Nunes  kon- 
stateerde,  het  door  kadmiumpolen  uitgestraalde  ultraviolette  licht  slechts 
eén  kleine  vermeerdering  van  ’t  geleidingsvermogen  veroorzaakt,  zoo 
1)  Niet  geheel  de  oorspronkelijke  waarde.  De  stof  bezit  eene  zekere  traagheid, 
welke  echter  geringer  is,  dan  bij  het  selenium.  Soms  werd  na  20  a 40  minuten, 
nadat  de  lichtbron  was  weggenomen  alweer  de  oorspronkelijke  uitslag  teruggevonden. 
Het  mineraal  schijnt  geheel  vrij  te  zijn  van  eenig  gehalte  aan  selenium,  zooals 
kwalitatief  onderzoek  mij  leerde. 
